528 Ueber die Porosität des Holzes. 



Wasser aufnalini, und sein V^olunieii um 3,6 ''/o vermehrte, währeiifl ein 

 anderes Stück Tannenholz 94 Wasser aufnahm und sein Volumen um 7,2 

 vermehrte; ähnlich war es bei Ahorn, Aspe, Birke, Eiche, Erle, Fichte. Der- 

 artige Versuche beweisen daher nichts für unsere Frage, sie beweisen aber, 

 dass, wenn man ein trockenes Stück Holz in Wasser legt, dieses sehr reich- 

 lich in die Zellhöhlungen eindringt, was nur dann möglich ist, wenn letztere 

 sehr verdünnte Luft enthalten, worauf ich unten zurückkomtne. 



Ich habe verschiedene Methoden versucht, unsere Frage experimentell 

 zu beantworten , bin aber erst nach langem Bemühen auf einen Weg ge- 

 kommen, der zum Ziele führend das überraschende Resultat liefert, dass ein 

 Volumen Holzzellwand nur ungefähr ein halbes Volumen Wasser zu imbi- 

 biren vermag. 



Um zu einem befriedigenden Ergebniss zu gelangen, ist vor allem 

 nöthig, dass die benutzten, vorher getrockneten Holzstücke nicht mit flüssigem 

 Wasser in Berührung kommen, da die.ses, wie ich noch zeigen werde, z. Th. 

 in kapillare Spalten eindringt, z. Th. aber in die Zellenlumina hineingepresst 

 wird. Ausserdem müssen die Holzstücke dünn sein, damit die Aufsaugung 

 des Wasserdampfes in kurzer Zeit vollendet wird, bevor Pilze auf dem Holze 

 sich ansiedeln. 



Um die Ergebnisse der zu beschreiiienden Beobachtungen in eine phy- 

 siologisch verwerthbare Form zu bringen, habe ich die imbibirte Wassermasse 

 nicht auf das Gewicht, sondern auf das Volumen der Zellhautmasse bezogen; 

 dies ist aber nur dann möglich, wenn man das specifische Gewicht derselben 

 kennt; in einem folgenden Paragraph werde ich zeigen, dass es zweckmässig 

 ist, dieses so anzunehmen, dass 100 g als 64 cem gelten. 



Ich lasse einige Versuche in ausführlicher Beschreibung folgen, weil 

 nur eine solche ganz verständlich sein dürfte. 



No. 7. Pinus sylvestris, Februar u. März 1878. 



In eine Schachtel von dünnstem Messingblech mit sehr gut sehliessen- 

 dem Deckel wurden 16 Stücke von circa 4 cm im Geviert von ausgesucht 

 dünnen und reinen Hobelspänen gelegt; die offene Schachtel blieb im Trocken- 

 ofen so lange, bis kein Gewichtsverlust mehr eintrat; vor den Wägungen 

 wurde jedesmal der Deckel auf die noch heisse Schachtel gesetzt und dann 

 diese hinreichend abgekühlt gewogen; dieses Verfahren hatte den Zweck, die 

 hygroskopische, bei 100" C. getrocknete Substanz vor dem Wasserdampf der 

 Luft zu schützen. 



Das trockene Holz wog 5,685 g. 



Die Hobelspäne blieben in der offenen Schachtel, welche selbst in dem 

 mit Wasserdampf gesättigten Raum eines grossen Glascylinders stand, dessen 

 Boden mit Wasser bedeckt war; Temp. = 15 — -3 7" C; es wunle oft ge- 



